POLARISATIONSERSCHEINUNGEN UND MATERIALPRÜFUNG. 



375 



Die Curven I, II und III der Figur 3 geben nach Ewing 

 die Permeabilitätscurven für weiches Nickel, entsprechend den 

 Druckbelastungen 0, 3,5 und 6,8 kg per mm 3 . Die Curven IV 

 und V geben die Permeabilität gegossenen Kobalts als Function 

 der Induction B für Druckbelastungen vn und 16,2 kg pro mm 2 . 



2006> 4000 &000 8000 iOOOO 



Fig. 3. 



Aehnlich, wie nach den Einwirkungen von Zugkräften, sind 

 auch nach den Einwirkungen der Druckkräfte langsam verlaufende 

 Nachwirkungen wahrzunehmen, so dass also nach dem Aufhören 

 der Druckbelastung die Permeabilität nicht sofort ihre ursprüng- 

 lichen Werthe annimmt, sondern erst nach einer Zeit dorthin 

 zurückkehrt. Bei höheren Belastungen treten ganz bedeutende 

 bleibende Veränderungen auf. 



Stellt man den magnetischen Versuchsergebnissen diejenigen 

 Resultate gegenüber, die man bei, der Untersuchung der mecha- 

 nischen Eigenschaften desselben Materials erhalten hat, so findet 

 man, dass im Allgemeinen die Veränderungen der Permeabilität 

 bei grösseren Beanspruchungen um so grösser werden, je grösser 

 die Deformation des Materials ist. Man findet aber auch, dass 

 bleibende oder zeitweilige Veränderungen bereits bei so niedrigen 

 Beanspruchungen eintreten, bei welchen die Deformationen noch 

 mit keinerlei anderen Versuchsmitteln zu constatieren sind. 



Diese Thatsache lässt uns vermuthei^ dass durch die Unter- 

 suchung der magnetischen Permeabilität und die Aufnahme der 

 Induetionscurven während und nach erfolgten mechanischen Be- 

 anspruchungen wichtige Daten für das Verhalten des Materials 

 gewonnen werden können. 



